( 868 ) 
» 4° Petits cristaux agissant très énergiquement sur la lumière polarisée. — 
Ils sont peu abondants et n’éprouvent aucune altération au contact de 
Veau. Ce sont probablement des composés magnésiens, car j'ai reconnu 
que tous les composés calcaires très basiques s’altèrent dans l’eau, à l'en- 
contre des composés magnésiens. 
» Les éléments effectifs du ciment sont donc : en premiere ligne, un 
péridot calcaire SiO?, 2Ca O. En seconde ligne, un ou plusieurs aluminates 
et ferrites de chaux. 
» L'existence des aluminates de chaux cristallisés dans les ciments avait 
déjà été signalée par M. Fremy, dont le travail a été le point de départ de 
mes recherches. - 
» D'un autre côté, en ce qui concerne les phénomènes successifs de la 
prise des ciments, voici ce que j'ai constaté en les suivant au microscope 
polarisant. L'action de l’eau produit plusieurs composés : celui qui joue 
le rôle principal dans le durcissement définitif cristallise en lamelles hexa- 
gonales analogues à celles de l'hydrate de chaux CaO, HO; je n'en ai pas 
encore réuni une quantité suffisante pour en déterminer la composition. 
C’est, en tous cas, un produit dérivant du péridot calcaire; il est, en effet, 
beaucoup plus abondant dans les ciments exclusivement formés de ce 
silicate et non alumineux. 
» Il se forme encore, mais seulement dans les ciments alumineux, de 
longues aiguilles qui s’enchevêtrent en tous sens et dont la proportion 
devient considérable dans les ciments à prise rapide. Ces cristaux, aban- 
donnés à l'air sec, se déshydratent en éprouvant un retrait considérable ; 
chauffés dans l’eau vers 50°, ils éclatent et se réduisent en poussière. ns 
résultent de l’action de l’eau sur l’aluminate tricalcique, comme Je l'ai 
vérifié sur cet aluminate préparé directement. J'ai constaté, de plus, que €? 
corps Al?O?°, 3CaO se dissout dans l’eau pure à la proportion de 0%,3 
par litre et dans l’eau salée en plus forte quantité, mais en se décomposant 
partiellement, : 
» Ces remarques expliquent les différences constatées, dans la pratiqu®, 
entre les ciments à prise lente et les ciments à prise rapide, toujours tres 
alumineux. : 
» En outre, j'ai reconnu la production, dans la prise des cime) 
d’autres substances n’agissant pas sur la lumière polarisée; mais je n at pu 
actuellement leur assigner ni composition, ni rôle dans la prise. 
» Le péridot calcaire possède une propriété remarquable, qui doi 
donner la clef d’un phénomène assez fréquent dans la fabrication des €i- 
